Erstarrungskurven einiger Silikatschmelzen. 



585 



I. Reihe. 



Ägirin-Eläolith. 



Von den verwendeten Mineralien stammte der Ägirin vom 

 Lange Sund Fjord in Norwegen, A^ — A^ 970 bis 1010°/ der 

 Eläolith von Miass im Ilmengebirge, Ural, A^ — Ag 1190 bis 

 1220°.2 



o 



> 



Mengenverhältnis 



Krystallisationsprodukte 



Glas 



'So 



"o 



:cö 



Schmelzpunkte 



Erstarrungs- 

 punkte 



Schmelzpunkte 



^1 



^2 



^3 



T, 



T, 



^2 



1 



2 

 3 



4 



25 

 30 

 50 

 70 



75 

 70 

 50 

 30 



1010° 



1000 



960 



970 



1085° 



1065 



980 



1010 



960° 

 950 

 925 

 930 



910° 

 825 

 825 

 810 



985° 

 980 

 900 

 915 



1050° 



1050 



960 



980 



Die Schliffe bestehen meist aus einem dunkelgrünen Glase, 

 in dem zahlreiche grüne Nädelchen von Ägirin eingebettet 

 liegen; teilweise sind dieselben radial entwickelt, wobei die 

 Krystallamellen um einen Punkt sitzen und sogenannte 

 Sphärolithe bilden; dann kommen aber auch Gebilde vor, wo 

 die Nädelchen einen axiolithischen Charakter aufweisen, indem 

 sie sich um eine gabelige Linie ordnen. Aggregiert in kleinen 

 Stengeln haben dieselben sehr das Aussehen der Ägirine in 

 den Phonolithen. In Schliff 2 sind die Ägirinkryställchen zu- 

 meist aus einer Vereinigung zarter trichitischer Fasern ent- 

 standen, dazwischen sieht man Fe-reiche dunkle Schlieren, 

 welche dem Schliffe ein fluidales Gepräge verleihen (Taf. II, 

 Fig. 9). Entsprechend dem Mischungsverhältnis ist hier nur 

 wenig Ägirin vorhanden und dann nur in sehr kleinen Kry- 

 ställchen. Jedenfalls spielt auch die Temperatur, bei welcher 



1 Die Analyse des Ägirin ist nach C. Doelter, Tschermak's Min. petr. 

 Mitteil., N. F., I., 376: SiOg 51-74, AlgOg 0-47, FcgOg 26-17, Fe 3*48, 

 MnOO-46, CaO 5-07, MgO 1*79, NagO 11-02, KgO 0-34. 



2 Analyse von St. Tedeschi: SiOg 42-33, AI2O3 34-39, CaO 0-47, 

 MgO 0-45, KgO 5-95, NagO 16-26, H2O 0-92, Summe 100-77. 



41* 



